60 
П. А. ЗЕЖЯТЧЕНСКІЙ. 
ческаго габитуса то простыхъ, то въ комбиваціи съ {ПО}. Грани {110} иногда развиты 
весьма значительно. Грани {111} встрѣчаются весьма рѣдко и слабо развиты. (Табл. II, 
фиг. 11). 
При стояніп слитаго съ кристалловъ раствора сначала выделились мелкіе кристаллики 
кубическаго габитуса, а затѣмъ черезъ полчаса — тетраэдрическіе. 
Растворъ оставленъ при t° 36° С еще на сутки. Выделились кристаллики NaC10 3 , у 
которыхъ широко развиты грани {ПО}, грани же {100} развиты слабіе. Изрѣдка попа- 
даются кристаллы кубическаго габитуса съ подчиненными гранями {ПО}. Плоскости {lTl} 
слабо развиты и встрѣчаются рѣдко. При охлажденіи раствора до t° 1 8° С быстро (въ те- 
чете 5 — 7 минутъ) выдѣляются тетраэдрическіе кристаллики NaC10 3 . 
Опытъ былъ произведенъ вторично. Взято было также 30 к. с. еасыщеннаго раствора 
NaC10 3 (въ нихъ содержалось 21,09 гр. соли). Къ нимъ прибавленъ 1 гр. Na 2 SO 4 10H 2 O, 
т. е. въ отношеніи 21,09 : 1. 
При t°36°C выдѣлились кристаллики въ видѣ среднихъ Формъ {100} и {НО}. Грани 
{111} имѣютъ подчиненное развитіе. Встречаются кристаллы и кубическаго габитуса. При 
охлаягденіи уже въ теченіе первыхъ 3-хъ минутъ (окружающая среда имѣла t° 15° С) вы- 
делились кристаллики рѣзко выраженнаго тетраэдрическаго габитуса. 
Такимъ образомъ измѣненіе въ состояніи раствора смѣси Na 2 S0 4 и NaC10 3 ириохлаж- 
деніи совершается чрезвычайно быстро. 
3- й опытъ. Взято 20 к. с. насыщеннаго раствора NaC10 3 (въ нихъ содержалось 
около 14 гр. соли). Въ нихъ растворенъ 1 граммъ Na 2 S0 4 , такимъ образомъ въ отношеніи 
14: 1; растворъ кристаллизовался при t° 36° С. Черезъ сутки выдѣлилась друза кристал- 
ловъ NaC10 3 кубическаго габитуса. Грани {ПО} наблюдались на всѣхъ крпсталлахъ и 
были развиты въ различной степени. Видны были также и грани (111), но онѣ всюду 
были развиты слабо. 
При остываніи раствора изъ него быстро выпадали кристаллики NaC10 3 . Въ той се- 
ріи, которая образовалась въ теченіе первыхъ 3 — 4 минутъ, наблюдались главнымъ обра- 
зомъ Формы, близкія къ октаэдру и иредставлявшія комбинаціи {111} и {111} почти въ 
одгшаковомъ развитіи. Къ нимъ присоединяются подчиненный грани {100}. Мѣстамп видны 
кристаллы тетраэдрическаго габитуса, но все-же съ развитыми гранями {Ш}- При даль- 
нѣйшемъ охлажденіи въ теченіе послѣдующихъ 5 минутъ выделились кристаллики, глав- 
нымъ образомъ, тетраэдрическаго габитуса. Къ нимъ примѣшиваются также кристаллы съ 
широкими гранями {100}. (Табл. II, фиг. 12, 13, 14). 
4- й опытъ. Взято 20 к. с. насыщеннаго при 19° С раствора NaC10 3 ; къ нему при- 
бавлено по 2 гр. Na 2 S0 4 , т. е. въ отношеніи 7:1. Растворъ оставленъ при t° 35 — 40° С. 
На другой день выдѣлилась кристаллическая масса мелко пгольчатаго строенія 1 ), въ 
которой заключены неправилыіыя зерна, а также кристаллы NaC10 3 . Послѣдніе пмѣютъ 
1) При обработке насыщенньшърастворомъКаСІО- 
кристаллическая масса растворяется. На другой день 
изъ раствора выпали тетраэдрическіе кристаллики 
NaC10 3 . 
